— 1031 — 



Въ излоы'Ь блескъ былъ сильный стеклянный, минералъ обладалъ ие- 

 совершенно-раковистымъ изломомъ, совершеиной спайностью, бЬлаго цвЬта 

 чертой и сравнительно небольшой хрупкостью; твердость пмЬлъ почти 

 одинаковую съ ортоклазомъ, чуть превосходя его въ этомъ отношепхи. 



Уд'Ьльный в-Ьсъ частацъ безукорпзпеиной чистоты, отобранныхъ для 

 количественнаго анализа, онред-бленный никнометрическимъ нутемъ, оказался 

 равнымъ 3,49. Нагр-Ьтая коп центрированная соляная кислота сначала весьма 

 усп4шЕЮ разлагаетъ минералъ, но скоро ея дМствхе слаб^е'гь, п для дости- 

 жен1я копечнаго результата требуется весьма продолжительное время. 

 Азотная кислота реагируетъ на минералъ гораздо слабее соляной. Изъ 

 минеральныхъ кислотъ легче всего и притомъ вполн1Ь совершенно разла- 

 гаетъ его концентрпрованная серная кислота при нагр-Ьван1п; еще легче 

 разложеп1е мпнерала достигается при помощи сплавлев1я его съ кал1евымъ 

 бисульФатомъ либо при помощи плавиковой кг/слоты, съ наибольшей же 

 легкостью происходить при сплавлении съ Фтористоводородными Фтори- 

 стыми щелочными металлами. Расплавленные щелочные карбонаты также 

 полностью разлагаютъ минералъ, хотя нельзя сказать, чтобы конечный ре- 

 зультатъ достигался довольно быстро. 



При нагр-Ьван^п въ колбочк-Ь выделяется вода и Фторъ, при чемъ мине- 

 ралъ несколько растрескивается, но осколки его не разлетаются; при болЬе 

 спльномъ нагр-Ьван1и минералъ постепенно теряетъ прозрачность п вм4ст-Ь 

 съ тЬмъ п1|1обр4таетъ буроватый оттЬнокъ. Передъ паяльной трубкой 

 сплавляется, образуя бураго цв-Ьта шлакоподобную массу. 



Какъ въ бурЬ, такъ и въ ФОСФорной соли тонк1и порошокъ мпнерала 

 растворяется съ трудомъ, не давая характерпыхъ перловъ: въ нпхъ можно 

 видеть лишь присутств!е жел-Ьза и значптельнаго количества кремиезема. 

 Съ содой получается явственная реакц1я па марганецъ. 



ПосдЬ потери воды минералъ подвергается уже слабому д^йствхю па 

 него кислотъ, сплавленный же почти вовсе не реагируетъ съ ними: дая;е 

 копцептрированная сЬрная кислота въ пагр4томъ состоян1И не приводить 

 минералъ въ состояпхе полнаго разложен1я. Расплавленный кислый сЬрно- 

 кпслый кал111, хотя и трудн-Ье, но все-такп при продолжительномъ д-Ьйств1и 

 вполнЬ разлагаетъ сплавленный минералъ; что же касается плавиковой ки- 

 слоты и Фтористоводородныхъ Фтористыхъ щелочей, то таковыя относятся 

 при сплавлен1и къ минералу одинаково, легко разлагая его независимо отъ 

 того, взятъ ли онъ въ своемъ патуральпомъ вид-Ь, либо былъ предварительно 

 прокаленъ пли сплавлепъ. 



Хпмическ1й составь мпнерала слЬдующш: 



Изв-Ьст1я П. А. Н. 1013. 



